( I22 ) 



sistant en sulfate de soude. Le plâtre qui sert au scellage des glaces fournit 

 l'acide sulfurique, et le verre la soude qui composent ce sel. 



» 7°. Tous les verres, réduits en poudre fine, ramènent instantanément 

 au bleu le papier et la dissolution rouge de tournesol, et verdissent immé- 

 diatement le sirop de violettes ; c'est la conséquence de leur altération in- 

 stantanée par l'eau. 



» Le verre en poudre qui a subi l'action de l'eau froide continue à s'alté- 

 rer dans l'eau bouillante. Il suffit de rappeler qu'un verre qui aurait subi 

 à froid une altération représentée par 2 ou 3, en subit une qui, par l'action 

 prolongée de l'eau bouillante, atteint jusqu'au \ de son poids. 



» 8°. Le cristal en poudre fine, agité avec de l'eau froide pendant quel- 

 ques instants mêlée avec une très-petite quantité d'acide, donne avec l'hy- 

 drogène sulfuré un dépôt noir de sulfure de plomb. 



» Après une demi-heure d'ébullition avec de l'eau et l'addition d'un 

 acide, 5 grammes de cristal en poudre ont fourni o,o5o de sulfure de 

 plomb, ce qui correspond à une décomposition d'environ 3 pour 100 de 

 cristal. Le flint-glass, qui est plus chargé d'oxyde de plomb, subit une dé- 

 composition plus considérable encore. 



» Le verre dévitrifié se comporte avec l'eau comme le verre ordinaire ; 

 seulement il semble encore plus facile à décomposer. 



» Après cinq jours d'ébullition, un échantillon de verre semblable par sa 

 composition au verre ordinaire dont j'ai parlé en premier lieu, a subi une 

 altération correspondant au tiers de son poids, et le silicate de soude qu'il 

 a cédé à l'eau avait, aussi pour formule 



3(Si0 3 ) aNaO. 



» En résumé," le verre réduit en poudre se décompose au contact de l'eau 

 ou de l'air avec une rapidité et une facilité qui semblent bien extraordi- 

 naires quand on réfléchit à la grande stabilité des vases et autres objets en 

 verre coulé ou soufflé. La surface du verre sous cette dernière forme serait- 

 elle dans un état particulier qui en modifierait les propriétés ? 



» Cela ne paraît pas vraisemblable quand on songe que des glaces de la 

 surface desquelles on a enlevé plusieurs millimètres de matière par le douci, 

 se conservent dans l'air humide et dans l'eau tout aussi bien, si ce n'est 

 mieux, que le verre à vitres, et que, dans tous les cas, le verre brut dont 

 proviennent ces glaces doucies et polies ne résiste ni plus ni moins qu'elles 

 aux agents atmosphériques. 



» Il semble plus simple de ne voir dans la différence d'action à la part de 



